C. Frericlis: Fottluirfuni.'. lyil 



Außer dem rein hypothetischen Xiekelsubuxyd NigO und 

 dem Xickeloxydnl NiO enthält also der gebrauchte Katalysator 

 sehr beträchtliche Mengen, bis zu 14,2^;,' Kohlenstoff und 

 iwar wie B c d f o r d und E r d m a n n selbst zugeben, in Form 

 von stearinsaurem oder p a 1 m i t i n s a u r e m Nie k e 1 

 und vielleicht in Form von N i c k e 1 e a r b i d und daneben noch 

 0.8 bis lC).2<'o K e s t, der allerdings zum Teil aus dem zur Stearin- 

 säure und Pnlniitinsäiu-e gehörenden Saiierstoff besteht, in df-m 

 aber Bedford und Er d mann in oiiii-m Falle aucli (l'^l% 

 Schwefel festgestellt haben, Sowie K i i - c 1 s ä u r e. 



Einfacher wird die Analysentabtllc wcuu man das ,,Xiekel- 

 suboxyd'" und das Nickeloxydul zustMiintenzieht luid ebenso dcji 

 Kohlenstoff inid den Rest. Die kleinen Mengen Wasserstoff, die 

 in der Tabelle angegeben worden sind, können außer Betracht 

 bleiben. 



Es ergeben sich folgende Zahlen : 



1. 2. 3. 4. ä. G. 7. 

 IjNickelsuboxyd" - 



Xickeloxydul . . . 92.4 82.1 84. .ö 75.8 89,2 71.9 85.7% 



Kohlenstoff -r Rest . 6,8 15,3 14.3 22.0 9,5 2G,5 . 11,8% 



Man sieht dann, daß die gebrauchte Katalysatormasse nur 

 noch zu 71,9 bis 92,4''^ aus ,,XickelsuboxA^d" und Xickeloxydul 

 besteht und daneben 6,8 Ms 26,5''o' fremder Stoffe, besonders 

 Fettsäure, enthält. 



Von einem derartigen Gemisch der verschiedensten Stoffe 

 haben Bedford und E r d m a n n Pastillen gepreßt und deren 

 elektrische Leitfähigkeit bestimmt, und dadurch, daß diese Masse 

 den elektrischen Strom so gut wie nicht leitet, oder daß sie, wie 

 E r d m a n n sich ausdrückt^) einen hohen spezifischen 

 W i d e r s t a n d z e i g t, s o 1 1 b e w i e s e n sein, daß die 

 Masse der Haupt menge nach aus Nickelsub- 

 o X y d besteht. Allerdings nicht allein durch diese Fest- 

 stellung, sondern auch durch G e g e n v e r s u c h e. 



Bedford und E r d ra a n n haben festgestellt, daß die 

 Katalysatormasse leitend ^irkt, wenn man vor der Härtung 5% 

 mid noch weniger des Gesamtnickels an trocken reduziertem Nickel 

 hinzufügt. Daraus schließen sie. daß vorher kein Nickelmetall 

 zugegen gewesen sein kann. 



Das zugesetzte trocken reduzierte Nickel hat eine viel gröbere 

 Beschaffenheit, als das in Oel reduzierte inid vor allem auch eine 

 reinere Oberfläche rmd reineren Kern ohne stearinsaures Nickel. 



^) Seifensieder -Zeituug 1915, S. 45. 



